SÉANCE DU 23 JANVIER igOD. 187 



de fonte au moyen de l'onkosimètre, et il a Iroméque, en se solidifiant, 

 son diamètre passait de i5,28 pouces à i5,358 pouces pour diminuer en- 

 suite en se refroidissant. De plus, la densité de la fonte refroidie, choisie 

 à la partie extérieure de la sphère, était de 6,ç)5, tandis qu'un échantillon, 

 pris au centre, donnait 7,1 3. Il a vu aussi nettement que des morceaux de 

 fonte, maintenus au fond d'un bain de la même fonte, jusqu'à un commen- 

 cement de fusion, remontaient à la surface. D'après un certain nombre 

 de ces expériences, Wrightson donne, pour la densité de la fonte de fer de 

 Cleveland à l'état liquide et à l'état plasticpie ('), les chiffres suivants : 



Élat liquide. Étal plastique. 



6,94 6,68 



6,92 6,70 



7 6,5o 



6,88 6,55 



6,73 6,2:'| 



6,84 6,32 



La conclusion est que la lonle, de inèiue que l'eau, augmente de volume, 

 en passant de l'état liquide à l'état plastique. 



M. Lowthian Bell (^), dont |)ersonne ne discutera la com|)étence dans ces 

 questions, conclut, à la suite de nombreuses expériences, que la fonte solide 

 flotte sur la fonte liquéfiée. Il établit, par les courbes obtenues au moyen 

 d'un appareil enregistreur, que le phénomène du changement de l'état 

 liquide à l'état solide corresjjond à une augmentation de volume. Enfin, il 

 appelle l'attention sur l'importance des gaz qui se trouvent en solution 

 dans le métal. 



Sans vouloir épuiser l'historique d'une question qui nous entraînerait 

 trop loin, nous parlerons encore des recherches de M. Keep publiées 

 en 1895. M. K.eep (^) a démontré, au moyen d'un appareil très ingénieux, 

 que la fonte ordinaire liquide, eu se solidifiant et en se refroidissant, four- 

 nissait trois expansions successives et que, de ces expériences, résultait 

 une augmentation permanente du volume de la fonte. M. Keep a distingue 

 et enregistré, au moyen de courbes, les changements de volume des fontes 



(') L'étal plastique est intermédiaire entre l'étal liquide et l'état solide. 

 (^) LûWTHUN Bell, The journal of the iron and steel InstUute, n° 1, 1880; p. ii 

 {') W; J. Keep, Détroit, Michigan; Cooling curves and lest for cast iron {Iro 

 inrl ateel Institule, août iSgS). 



